197 



Während die feinkörnigen Massen nur schimmern und erst 



auf dem Strich glänzend werden, zeigen die hier als 00P00 und 

 OOP interpretirten Flächen der Krystalle starken Metallglanz. Die 

 Farbe des Minerals ist licht bleigrau in's Zinnweisse, der Strich 

 graulichschwarz , die Härte 4,5. An der Luft läuft das Mineral 

 nur langsam mit schwärzlicher, später mit gelbbraunen und blauen 

 Farben an. Von Verwitterungsproducten bemerkt man auf Klüf- 

 ten gelbbraune, warzige Massen von arsensaurem Eisenoxyd und 

 weisse Kugeln von Pharmakolith. 



In der Glühhitze sublimirt Arsen und sehr wenig Schwefel- 

 arsen. Vor dem Löthrohre auf Kohle entwickelt sich aus der 

 leicht unter Kochen schmelzenden Probe überwiegend arsenige 

 Säure, doch bemerkt man auch sehr deutlich antimonige Säure 

 als Beschlag. Die nach dem Rösten mit Soda reducirte Probe 

 hinterlässt Kupferflimmer in einer stahlgrauen, sehr stark mag- 

 netischen Schlacke. Die Boraxperle ist blau mit einem starken 

 Stich in's Grüne. 



In Salzsäure ist das Mineral unlöslich, löst sich aber leicht 

 unter Hinterlassung von Arsen- oder Antimonsäure in Salpeter- 

 säure zu einer licht grünlichen Flüssigkeit. Qualitativ wurden 

 nachgewiesen: Arsen, Eisen, Antimon, Kobalt, Schwefel, sowie 

 weniger Kupfer. Letzteres kann nicht von beigemengtem Fahl- 

 erz herrühren, da dieses durch sorgfältiges Aussuchen gänzlich 

 entfernt worden war. 



Zur quantitativen Analyse, welche Hr. R. Senfter im Labo- 

 ratorium des Herrn Dr. Petersen auszuführen die Güte hatte, 

 konnte eine reichliche Menge des reinen Minerals vom specifi- 

 sehen Gewichte 7,181 verwendet werden. Sie ergab: 



Schwefel 2,36 



Arsen 66,90 



Antimon 3,59 



Eisen 21,38 



Kobalt 4,67 



Kupfer . 1,14 



100,04. 



Zu Folge dieser Zusammensetzung gehört das neue Erz in 

 die Gruppe des Arseneisens und schliesst sich zunächst an ein von 

 mir vorläufig mit Breithaüpt's Geyerit zusammengestelltes Mineral 



